846 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sente, dans les alliages étudiés, la cinquième, au point de vue constitution, 

 à partir du cuivre pur. 



Nous avons trouvé deux exceptions qui s'expliquent fort bien comme 

 nous allons le voir. 



Le Tableau suivant reproduit la constitution des différents alliages que 

 nous avons étudiés, jusqu'à la zone fragile, après refroidissement. 



Alliages : Cu— Zn. Alliages : Cu — Al. 



(Travail de M. Slcplierd.) (Travail personnel.) 



1. De o à 8,(>» „ Al sol. a. 



2. De S, 6 à ti,8" „ Al sol. a + ,3. 



3. A 11,8 »/o Al sol. p. 



4. De 11,8 à 1.5,5 "/o- • •• Al sol. |3 + 0. 



5. De 1.3.5 à 3o " '^ -VI sol. 0. 



Alliages : Cu — Mg. 

 ! Travaux divers nolauinienl de M. Coudouiud.l 



1. De o à 4 7, .My sol. a. 



2. De 4 à 10 "/il i\Js sol. a + eut. 



3. A 10 7ii eulcct. sol. .. a — Cu-Mg. 



4. De 3i à 38"/,,... Sn -4- r,. 4. De lo à iij" ,, eiitccl. -h Cu-Mg. 



5. De 38 à 65" ,... Sn t, 4- H. 5. Ai6"/„ Ctr.Mg. 



Alliages : Cii — SI). Alliages : Cu — Mn. 



(Travail de Haykoff. ) I Trav.iii de Wclogdine.) 



1 . De o à 3 " „ Sb sol. ;î. 1 . De à 4o 7,, Mn sol. a. 



2. De 3 à 00 "'„.... Sb sol. an-eutect. 2. A 4o"/ii miniiMinn paiLiciilier. 



3. A 3o "/„ Sb ciitect. sol. x —^ ShCu-. 3. .\ 4o " „ mininuim particulier. 



4. De 3o à 48" „... Sb, Sb — Cu2+ eutect. 4. De 40 à 78"/, Mn etil.+ Mn'Cu. 



5. A 48 " ■„ Sb, SbCii- 5. A 7S "/o Mn, Mn^Cu. 



Alliages : Cu — Cd. Alliai-es . Cu — Ni. 



( Travail de Salimcn.) " ( Travail Guerler et TaniQiann. ) 



1. De O à 467,, Cu-i-Cu-CJ. Deoàioo"/„ Sol. a. 



2. A 467,,...! Cu-Cd. 



3. De 46 à 59 ";„. . . Cu-Cd -+- eulect. 



4. X 5g "/„ eutect . . Cu-Cd — sol. 



5. De 59 à 70 "/„ S0I.+ eutect. 



6. De 70 à 75"/,,... Solution solide. 



Dans les alliages que nous venons d'indiquer, la zone fragile est toujours 

 la cinquième, excepté pour ceux de cuivre et de cadmium. On remarquera 

 que ces derniers présentent dans leur constitution un cas particulier : dès 

 les plus faibles pourcentages de cadmium, il y a séparation du com- 

 posé Cu-Cd, il n'existe pas de solution .solide, pour les alliages riches en 

 cuivre. 



D'autre part, dans les alliages cuivre-manganèse on rencontre une ano- 

 malie très particulière : le liquide présente un minimum à 40 pour 100 Mn, 

 l'alliage à cette teneur ne présente pas l'aspect bien connu de l'eutectique. 



